808 
zetten zich eerst voort in het gebied tusschen v^^aterstof- en znurstof- 
temperatnren, om daarna weer af te nemen. Wel is waar wordt 
in dit gebied het trekken van eene concJnsie bemoeilijkt wegens de 
interpolatie, die voor den ^M-thermometer hier noodig is. Intusschen 
achten wij liet niet waarschijnlijk dat de genoemde afwijkingen in 
dit gebied aan de onnauwkeurigheid der interpolatie zonden moeten 
worden toegeschreven: 1“. wijl zij zich bij de lagere temperaturen 
aansluiten bij de in het waterstofgebied met zekerheid geconstateerde 
afwijkingen, 2“. wijl er geen aanwijzingen daarvoor zijn dat de afwij- 
kingen in het eene deel van het interpolatiegebied een ander teeken 
hebben dan in het andere deel, gelijk bij de ge'bezigde methode 
(§ 3) het gevolg van eene onjuiste interpolatie zou zijn geweest. 
Wij komen dus tot het besluit dat de soortelijke warmte van lood 
van de volgens Debi.te berekende lijn, die de waarnemingen bij de 
zuurstof- en bij de waterstoftemperatuur het best vereenigt {6 = 88), 
in het tusschengelegen (emperatuurgebied afwijkingen vertoont, ter 
grootte van ongeveer 4"/o bij 30° K. b.v. 
Deze afwijkingen zullen vermoedelijk hunne verklaring kunnen 
vinden in eene of meer der volgende omstandigheden : a. dat we 
niet met eene homogene regulair kristalliseerende stof hebben waar- 
genomen, maar met een mikrokristallijn uit verschillende phasen 
bestaand aggregaat, als de in suprageleiders ter verklaring van 
microrestweerstand aangenomen tweeërlei kristal lisatietoestand, Med. 
N“. 133 \ 11, welke misschien ook in het spel is bij de proeven 
van CoHEN en Hbldekm.a.n ') die op grond hunner onderzoekingen 
aannemen, dat wij bij lood met een metastabiel complex van twee 
ot meer modificaties te doen hebben, h in de niet volkomen nauw- 
keurige geldigheid der in de theorie van Debue gemaakte benaderende 
onderstellingen betreffende het elastische spectrum, c. in eene veran- 
dering met de tempei'atuur van de in die theorie optredende grootheid 
6^ rn. a. w. van de elastische eigenschappen van het materiaal 
Betreffende h is op te merken, dat Thirring voor een volgens het 
eenvoudigste kubisch ruimtenet kristalliseerende stof op grond van de 
theorie van Born en v. Karman eene uitdrukking voor de spec.-w'armte 
heelt afgeleid , die wegens de in deze theorie strenger volgehouden 
b E. COHEN. Zittingsversl. Juni 19U, p. 199; E. Coke .v en Helderman, 
dit verslag. Cohen wijst 1. c. op metingen van le Verrier volgens welke bij 220 
a 250° G. lood in eene andere modificatie met belangrijk grootere s. w. (bij constanten 
druk) zou overgaan. De metingen van P. Schübel, Zs. f. anorg. Ghem. 87 (1914), 
p. 81, bevestigen dit echter niet. 
b Daarbij zal, gelijk Eücken, Verh. d. D. pbysik. Ges. 15 (1913», p. 571 in het 
bijzonder op den voorgrond stelt, er op gelet moeten worden dat de elastische eigen- 
schappen aan homogeen kristallijn materiaal gemeten moeten zijn. 
